( i'9) 

 dans une cornue de verre laisse un résidu qui manifeste son existence sur 

 l'hématine en agissant sur elle comme sur un alcali; il constata que ce 

 résidu, saturé par l'acide sulfurique et évaporé à siccité, laissait une poudre 

 blanche qui avait les propriétés de la silice et fournissait une dissolution 

 contenant un sulfate à base d'alcali fixe. Plus tard, M. Chevreul fit voir 

 dans les verres à base de plomb une altération du même ordre. Plusieurs 

 chimistes ont également constaté ces altérations, mais personne, à ma con- 

 naissance, n'a cherché à en mesurer l'étendue. 



» Le travail que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie a surtout pour 

 objet l'étude de l'action de l'eau sur le verre réduit en poudre. 



» Tandis que l'eau froide ou bouillante n'altère qu'avec une excessive 

 lenteur les vases en verre dans lesquels on la maintient en ébullition, et 

 qu'elle n'agit qu'avec infiniment moins d'énergie encore à froid sur ces 

 mêmes surfaces vitreuses, elle décompose avec une facilité extraordinaire 

 le verre en poudre. 



» Ainsi une fiole d'un demi-litre de capacité environ perd à peine i déci- 

 gramme de son poids après qu'on y a fait bouillir de l'eau pendant cinq jours 

 entiers, mais si l'on coupe le col de cette même fiole et qu'on le pulvérise, 

 si l'on fait bouillir la poudre dans le même vase et pendant le même temps, 

 elle subira une décomposition qui représentera jusqu'au tiers de son 

 poids. 



» D'un autre côté, le même vase, qui aurait contenu de l'eau pendant des 

 années sans éprouver dans son poids une perte susceptible d'être accusée 

 par la balance, si on le pulvérise, subira par le simple contact de l'eau 

 froide pendant quelques minutes une décomposition représentant 2 à 3 

 pour 1 00 de son poids. 



» Ce qu'il y a peut-être de plus extraordinaire encore dans ces expé- 

 riences, c'est qu'elles ne soient pas connues depuis longtemps, car elles se 

 rapportent à l'une des matières les plus usuelles. 



» Je vais donner l'indication de quelques-uns des résultats que j'ai con- 

 statés : 



» i°. Un échantillon de verre blanc de la plus belle qualité commerciale 

 a été analysé ; il contenait : 



Silice 72,1, 



Soude 12,4, 



Chaux . i5,5, 



Alumine et oxyde de fer. traces. 



